I^^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



forces ùleclromotriees à toute la série des alliages de o à loo pour loo de 

 Fer. Vcgesaclv ( ' ), au contraire, a fait porter ses recherches sur les alliages 

 pauvres en fer en appliquant la méthode thermique et la rnétallographie 

 microscopique. Ces auteurs rapportent les anal_yses effectuées par divers 

 chimistes de dépots cristallins trouvés au fond de cuves à galvanisation, 

 dont la teneur en fer variait de 5 à 7 pour loo. Yegesack indique seulement 

 que leur composition correspond sensiblement à celle de la limite inférieure 

 (7,3 pour 100 de fer) d'une suite de cristaux mixtes formés à partir de 

 FeZn' ( 10,8 pour 100 de îer) et du zinc en excès. D'après lui ces cristaux 

 à 7,3 pour 100 de fer réagiraient à 422° sur le zinc et formeraient d'autres 

 cristaux mixtes renfermant 0,7 pour 100 de fer. 



De leurs déterminations des forces électromotrices MM. A^igouroux, 

 Ducelliez et Bourbon admettent comme dernière combinaison, la plus 

 riche en zinc, celle qui correspond à Fe Zn' ( 10,8 pour 100 de fer). 



Cependant les alliages à teneur en fer supérieure à 7,9 pour 100 présen- 

 tant des forces électromotrices croissant à partir de zéro avec la concentra- 

 tion en fer semblent confirmer l'existence des cristaux mixtes à 7,3 pour 100 

 de Veijesack. 



Ayant eu, à plusieurs reprises, à analyser des dépôts cristallins d'ori- 

 gines diverses, analogues à ceux cités plus haut et de teneur en fer variable 

 (de 3,76 à 'j,3 pour 100 de fer) se produisant toujours dans les cuves à gal- 

 vanisation, au sein d'une grande masse de zinc, j'ai été amené à rechercher 

 s'il existait des cristaux mixtes à 0, 7 pour 100 de fer. 



Ces depuis soiU recueillis à une lenipéraliire supérieure èi 422°. Ils sont constitués 

 par les cristaux mixtes à 7,3 pour 100 de fer. Mais comme ils se trouvent au sein d'une 

 grande niasse de zinc fondu, ils doivent, lorsqu'on les retire du bain, être mouillés par 

 ce liquide. D'après \ egesack, par refroidissement, ils réagissent sur le zinc et ce der- 

 nier est remplacé par des cristaux mixtes à 0,7 jiour 100 de fer. La rnétallographie 

 microscopique de tous les échantillons dont j'ai pu disposer a montré des cristaux à 

 section polygonale très nette enrobés dans une masse plus attaquable qu'eux par les 

 réactifs. Restait à connaître la composition de cette masse. Etait-elle consliluée pardu 

 zinc ou par les cristaux mixtes à 0,7 pour 100 de fer? J'ai déterminé sur un grand 

 nombre de préparations microscopiques le rapport des surfaces des deux constituants 

 pour cha(|ue échantillon. La connaissance de la densité de chacun d'eux et celle du 

 ciment qui eiirobaU les cristaux admise, sans erreur sensible, égale à celle du zincjier- 

 mettail facilement de calculer la teneur en fer de chaque échantillon en supposant l'un 

 des consliluaiUs formé, soit par duzinc, soit par le cristal mixle à 0,7 pour 100 de fer, 

 l'autre étant toujours formé |)ar le cristal mixte à 7,3 pour 100 de fer. 1-es résultats, 



(') VEUESiCi. Jicil fiir ait. C/icni:e, t. CLll, 1906, p. 04. 



